334 
R. Nacken, Vergleich der optischen 
über Erliitzungsgescliwindigkeit und Veränderung des Kristall- 
splitters Auskunft. Mehrere Präparate wurden mit gleichen Ergeb- 
nissen untersucht. 
Aus der Tabelle ist zu ersehen, daß die Erhitzungsgeschwin- 
digkeit eine recht langsame war. Bei 11,80 M.V. = 1200° (korr.) 
ist ein erstes deutliches Anzeichen für den Beginn des Schmelzens 
mit Sicherheit zu konstatieren. Es treten in den Präparaten isotrope 
Flecke auf, die sich aber innerhalb einer halben Stunde nicht ver- 
größerten. Unter dem Mikroskop zeigt sich bei stärkerer Ver- 
größerung, daß Glaseinschlüsse im Kristall entstanden sind. Fig. 2 
gibt ein Bild von ihnen. 
Fig. 2. 
Hiernach sind die Einschlüsse in der Art von Schmelzüguren 
von Flächen begrenzt, so daß sozusagen Paramorphosen vorliegen. 
Sie sind alle gleichartig orientiert und werden von Flächen be- 
grenzt, die einer einfachen Feldspatform entsprechen. Nur bei 
sehr langsamem Erhitzen bleiben sie kristallographisch umgrenzt, 
andernfalls runden sie sich ab und werden kugelförmige Gebilde. 
Infolge ihrer geringeren Lichtbrechung treten sie auch im un- 
polarisierten Licht hervor. Ihre Anzahl wechselt in den ver- 
schiedenen Präparaten. Ihre Entstehung möchte ich so deuten: 
Das vorsichtige Erhitzen bringt im Kristall Schmelzzentren an 
allen den Stellen hervor, wo sich vielleicht Einschlüsse befinden, 
die unter dem Mikroskop nicht mehr erkannt werden können. Von 
diesen Punkten aus beginnt der Schmelzprozeß, der zunächst ein 
Auflösungsprozeß ist. Haben die Schmelzfiguren erst eine gewisse 
Größe erlangt, so wird wohl die Verschiebung der Grenzflächen 
allein vom Schmelzvorgang herrühren, da infolge der hohen Vis- 
kosität eine Diffusion im Innern der Einschlüsse nicht erfolgen 
kann. Wenn sich daher die Einschlüsse nur allmählich vergrößern, 
so ist dies wohl auf isomorphe Beimischung zurückzuführen, nicht 
